— 867 — 



обнаружено не было. Такимъ образомъ исходными матеріалами для при- 

 готовленія сплавовъ послужили чистая электролитическая мѣдь и марганецъ 

 состава: 1.1% Fe, 3.53% Си, 0,5 AI, 0.12 Si. 



Кромѣ того мы пользовались имѣвшимися у насъ препаратами метал - 

 лическаго марганца отъ Кальбаума. Составъ ихъ оказался слѣдующимъ: 



1) Mangan 0.24 Fe 1.1 AI 1.21 Si 



2) Mangan techn. 0.7 Fe 0.55 AI 0.75 Si. 



Этими послѣдними образцами мы пользовались для полученія сплавовъ 

 необходимых!» для предварительныхъ опытовъ съ цѣлью выясненія условій 

 прокатки и вліянія отжига; большая часть сплавовъ была приготовлена изъ 

 полученнаго нами ковкаго марганца, такъ какъ онъ казался наиболѣе под- 

 ходящимъ для нашей работы по сравнительно небольшому содержанію алю- 

 минія и кремнія ; съ примѣсью желѣза, какъ элемента ближе лежащаго къ 

 марганцу, пришлось примириться; примѣсь мѣди не играла никакой роль 

 въ изучаемой нами системѣ 1 . Полученный нами ковкій марганецъ обладаетъ 

 способностью въ холодномъ состояніи коваться, прокатываться и волочиться 

 въ проволоку діаметра около 1 мм. 



Для полученія высокой температуры, необходимой для операцій плавле- 

 • нія, мы пользовались криптольными печами, конструкции выработанной въ 

 лабораторіи Общей химіи 2 . Такъ какъ вести плавку въ граФитовыхъ тиг- 

 ляхъ нельзя изъ опасенія объуглероживанія марганца, то мы для этой цѣли 

 пользовались магнезитовыми тиглями Моргана. Въ графитовый тигель, пред- 

 варительно хорошо прокаленный, помѣщался магнезитовой тигель меныпаго 

 размѣра и пространство между ними засыпалось магнезитовымъ порошкомъ 

 съ примѣсью окиси марганца. Въ магнезитовый тигель засыпался хлористый 

 барій, который при своемъ расплавленіи сначала поглощался пористой 

 массой тигкя и набойки до насыщенія ; дальнѣйшія присадки уже не погло- 

 щались и внутри тигля можно было получить слой расплавленнаго хлори- 

 стаго барія, послѣ чего и забрасывались отвѣшенныя количества металловъ 

 для полученія даенаго сплава. Полученные слитки были свободны отъ окис- 

 ловъ, которые поглощались набойкой и шлакомъ. 



1 Изслѣдованіе образцовъ съ небодьшимъ содержаніемъ марганца (до 80—40%) по- 

 казало, что по твердости сплавы, полученные изъ ковкаго марганца, мало чѣмъ отличаются 

 отъ тѣхъ, въ составъ которыхъ входилъ обычный хрупкій марганецъ. 



2 С. Ф. Жемчужный и Н. И. Лебедев ъ. Обзоръ работъ по термическому и микро- 

 скопическому анализу силикатовъ и солей произведенныхъ въ лабораторіяхъ Общей Химіи 

 и минералогіи съ 1906—1912 г. Изв. Пол. Инст. 1912, 18, 225, 



И. А Ii. 1917. 5 2 



